SULFITZELLSTOFF ALS AUSGANGSMATERIAL 15 
Die Hydrolyse mit Wasser oder wässriger Kaliumhydroxyd-Lösung 
führte jedoch auch nach 50—60 Stunden bei 50° nicht zu Produkten 
von normaler Löslichkeit. Dem entsprach auch die zu geringe 
Viskosität der ursprünglichen essigsauren Lösungen. 
Bei einer der Versuchsreihen hatte die vorbehandelte Cellulose 
die Kupferzahl 14,6. Die Ester daraus, die sich zumeist beim Fällen 
der ursprünglichen Lösungen in groben Flocken ausschieden, erga- 
ben z. B. 49,4°/o Azetyl, 17,7 Cu-Zahl; 48,0°/o Azetyl, 16,4 Cu-Zahl; 
48,0°%/o Azetyl, 20,0 Cu-Zahl; 441°/o Azetyl, 14,s Cu-Zahl; 43,0°/o 
Azetyl, 14,1 Cu-Zahl. 
Diese Ausfällungen lösten sich nur beim Erwärmen in Aceton 
oder Chloroform, am leichtesten noch in der Mischung aus 8 Tei- 
len Aceton und 15 Teilen Milchsäureäthylester („Acetonmischung‘“). 
Andere Cellulosepräparate mit höheren und niedrigen Kupfer- 
zahlen verhielten sich im wesentlichen ähnlich. Man sieht daran 
nur wieder, wie sehr derartige analytische Bestimmungen der Er- 
eänzung durch andere bedürfen, wenn es sich um einigermassen 
vollständige Kennzeichnung handeln soll. 
3. SULFITZELLSTOFF ALS AUSGANGSMATERIAL. 
Sulfitzellstoff ist kein einheitlicher Stoff, Lignin und Pentosane, zu- 
weilen auch Hydro- und Oxycellulose, mineralische Bestandteile 
können darin in kleineren oder grösseren Mengen vorhanden sein. 
Es ist nicht leicht, diese Fremdstoffe zu entfernen, ohne die 
Cellulose chemisch zu verändern. Die behutsame Einwirkung von 
Aetzalkali und von Oxydationsmitteln kann zum Ziel führen. Wir 
versuchten die Reinigung zunächst allein mit Oxydantien, wie Chlor- 
wasser, Permanganat, mit darauffolgender sorgfältiger Auswaschung 
der organischen und anorganischen löslichen Produkte. So wurde 
Sulfitzellstoff nach insgesamt 4-stiindiger Behandlung mit Chlor- 
wasser bei Zimmertemperatur, unterbrochen durch kalte alkalische 
